( 8i6 ) 



h Les courbes précédentes montrent que la distribution du magnétisme 

 obéit à des lois qui sont fonction de la teneur en carbone et de la nature 

 de la trempe. 



» Il nous paraîtrait prématuré de chercher à établir une formule capable 

 de traduire un phénomène dans lequel tant de fonctions diverses inter- 

 viennent. Aussi nous bornerons-nous, cette fois, à présenter un fait général 

 qui ressort de l'examen de ces courbes; c'est que : 



» Plus un acier est carburé, plus le magnétisme se condense vers ses 

 extrémités. Par contre, moins il est carburé, plus le magnétisme s'épanouil et se 

 répand également sur sa surface. 



» Le phénomène que nous avions déjà reconnu dans notre étude de 

 « distribution intérieure » des aimants se reproduit donc dans leur dis- 

 tribution extérieure. L'éminent directeur du Creusot, M. Henri Schneider, 

 nous fait préparer de nouvelles séries d'aciers trempés à l'eau froide, et 

 notre but est d'essayer de formuler une loi simple établissant le rapport 

 entre la force coercitive de ces aciers et leur teneur en carbone. 



» La loi apparaît simple lorsque l'on rapproche les résultats obtenus sur 

 les aciers extrêmes dont la pureté n'est pas douteuse, et si elle ne se mani- 

 feste pas encore, clairement pour les aciers intermédiaires, cela est dû, 

 sans doute, aux très-faibles quantités des éléments étrangers, tels que le si- 

 licium, le phosphore, le manganèse, etc., que leur mode de fabrication 

 permet d'y soupçonner. Cette perturbation est même de nature à faire 

 espérer que l'analyse magnétique des aciers indiquera à la métallurgie quels 

 sont les poids de silicium, de phosphore, de manganèse susceptibles de 

 donner à un acier les mêmes propriétés physiques qu'un poids déterminé 

 de carbone. 



» Pour atteindre ce but, en ce qui concerne le manganèse par exemple, 

 on prendrait un barreau d'acier manganèse, identique de forme et de 

 poids à ceux d'une série seulement carburée, "mais contenant, en outre 

 d'une certaine proportion de carbone, une quantité reconnue de manga- 

 nèse. Après en avoir fait l'analyse magnétique, on rechercherait, parmi les 

 produits de la série seulement carburée, celui pour lequel cette analyse 

 donnerait des résultats analogues à ceux qu'il aurait fournis. 



» Il est clair que l'excès de carbone de ce dernier échantillon sur le car- 

 bone de l'échantillon manganèse serait précisément équivalent à ce que 

 celui-ci renferme de manganèse. La réalisation de ce programme nous fera 

 entrer, on le remarquera, dans les grandes vues émises par M. Fremy 

 sur la pluralité des familles d'acier, en mettant en lumière la part d'in- 



